durch  Erhöhung  der  Temperatur. 
69 
teils  schon  an  unbearbeiteten  Spaltungsstücken,  teils  an  ledig- 
lich erwärmten ,  nicht  mechanisch  beanspruchten  Säulchen : 
mehr  oder  weniger  unregelmäßig  auftretende  doppelbrechende 
Zonen,  die  oft  an  Sprünge  gebunden  sind,  finden  sich  nicht 
selten  in  natürlichen  Kristallen ;  die  Erwärmung  erzeugt  ver- 
schiedene Orientierung  der  zentralen  und  der  peripherischen 
Partien  der  Spaltungssäulchen  K  Infolge  der  zu  ihrer  Ent- 
stehung ungünstigen  Gestalt  der  Spaltungssäulchen,  wohl 
auch  wegen  der  geringeren  Erhitzung  und  der  langsameren 
Abkühlung  erreichen  die  optischen  Erscheinungen  niemals  die 
Deutlichkeit  und  Schönheit,  wie  sie  E.  Brauns  in  seiner  be- 
kannten Arbeit  (dies.  Jahrb.  1887.  I.  47  ff.,  spez.  49—51)  durch 
schnelle  Abkühlung  erhitzter  Steinsalzspaltungsstücke  erzielte. 
Für  die  hier  behandelte  Frage  ist  nur  ein  wesentlich 
negatives  Ergebnis  der  optischen  Untersuchung  wichtig,  dessen 
Bedeutung  bei  einem  Vergleich  mit  den  optischen  Verhältnissen 
der  von  0.  Mügge  studierten ,  durch  Druck  gekrümmten 
Spaltungsblättchen  (dies.  Jahrb.  1898.  I.  141)  klar  wird : 
während  bei  den  nach  0.  Mügge  gekrümmten  Blättchen  doppel- 
brechende Lamellen  nach  Flächen  von  {110}  sich  meist  sehr 
stark  bemerklich  machen,  treten  sie  hier  zurück  und  scheinen 
auch  ganz  fehlen  zu  können.  Bezeichnenderweise  finden  sich 
diese  doppelbrechenden  Lamellen  verhältnismäßig  stark  ent- 
wickelt in  den  oben  beschriebenen,  bei  205°  nicht  sehr  intensiv 
gekrümmten  Stäbchen ,  während  sie  viel  stärker ,  aber  bei 
höheren  Temperaturen  gebogenen  Stäbchen  gänzlich  fehlen 
können.  Die  optischen  Anomalien  längs  den  Translations- 
lamellen erklärt  0.  Mügge  (1.  c.)  durch  die  große  Reibung, 
unter  der  sich  die  Translation  wegen  der  Biegung  vollzieht; 
das  Fehlen  oder  Zurücktreten  dieser  Anomalien  weist  auf  eine 
sehr  bedeutende  Verminderung  der  Reibung  durch 
Temperaturerhöhung.  Hierfür  spricht  auch  die  Tatsache, 
daß  Stäbchen,  die  sich  wegen  größerer  Dicke  oder  geringerer 
Temperaturerhöhung  schwerer  biegen  als  andere,  deutlichere 
Anomalien  längs  Streifen  nach  Flächen  von  {110}  aufweisen, 
sowie  die  Beobachtung,  daß  bisweilen  die  Streifen  in  den  von  der 
1  Es  fiel  stets  in  den  peripherischen  Teilen  der  Spaltungsstücke  die 
Richtung  größerer  Elastizität  mit  der  Längsrichtung  des  Säulchens  zu- 
sammen, in  den  zentralen  die  Richtung  kleinerer  Elastizität. 
